NPO 法人住宅外装テクニカル センター規格

JTC S-0003
制定： 2004.09.01

住宅用乾式外装材の外壁用防水テープ

NPO 法人住宅外装テクニカルセンター
平成１６年９月１日

住宅用乾式外装材の外壁用防水テープ
1.

適用範囲

本規格は、断熱材と外装材との間に通気層を有する乾式外壁標準工法に基づいた、外装工事に使用する防水テープについて規定する。
2. 引用規格次に揚げる規格は、この規格に引用されることによって、この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は、その最新版（追補を含む。
）を適用する。
JIS A 6111 透湿防水シート
JIS C 2318

電気用ポリエチレンテレフタレートフィルム

JIS G 4305 冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯

3.

JIS P 3801

ろ紙（化学分析用）

JIS S 6035

ステープラ

JIS S 6036

ステープラ用つづり針

JIS Z 0237

粘着テープ・粘着シート試験方法

JIS Z 8401

数値の丸め方JIS Z 8703

試験場所の標準状態

種類 種類は、次の１種類とする。
両面粘着防水テープ

4.

品質

4.1

外観

外観は 5.2.1 によって試験を行い、著しいねじれ、ずれ及び巻巣があってはならない。

4.2 性能防水テープの性能は 5.2 及び 5.3 の試験を行い、 全ての試験体が表１の性能基準に適合しなければならない。
表１

試

初期性能

耐久性能

験項

性能基準

目性

能基

準

粘着力

各温度において、3.0N／25mm 以上

保持力

ずれの距離が 5mm 以内

密着安定性

水漏れのないこと粘着耐久性

2.5N／25mm 以上

1

5.

試験

5.1

試験の一般条件

5.1.1

試験の一般条件は、次による。

試験室の標準状態

試験室の標準状態は、JIS Z 8703 に規定する温度 23±2℃、相対湿度（50±5）％とする。
5.1.2

試料の保管

試料は前記の標準状態で、積み重ねることなく 24 時間以上静置する。
5.1.3

試験片

防水テープの試験片は、5.1.2 により保管されたロール状製品の最外周部分を除き、試験項目毎に３枚採取する(1)。試験片の幅、長さは 5.2 及び 5.3 の試験項目による。防水テープの試験に供さない粘着面は、柔らかい薄葉紙又は JIS C 2318に規定する呼び厚さ 25 番のポリエチレンテレフタレートフィルム(2)で覆う。
注(1)

両面粘着テープは内側を１面側、及び、はく離紙が付いている外側を２面側と呼ぶ。
2注( )JIS Z 0237

10.1 の備考による。

被着体の種類 被着体の種類は、ステンレス板(3)、米栂(4)及び透湿防水シート(5)5.1.4の３種類とする。
注(3)JIS G 4305 に規定するＳＵＳ３０４のステンレス板の表面仕上げが No.２B で、汚れ油分を取り除いたもの。
4

注( ) 表面をプレーナー加工したもの。
注(5) 透湿防水シートは NPO 法人住宅外装テクニカルセンタ−の規格に合格し、かつ日本窯業外装材協会推奨品の内から裏打ち補強材の構成の異なる２種類とする。
5.1.5

試験体の作製 試験片の圧着は、5.1.1 試験室の標準状態で、質量 2kg の専用ロ−ラー(6)を用い、約 5ｍｍ/ｓの圧着速さにて１往復して、はり合せする。

注(6) 専用ローラーとは、JIS Z 0237
5.1.6

10.2.4 に規定する圧着装置をいう。

数値の丸め方 数値の丸め方は、原則として JIS Z 8401 規則Ｂの四捨五入による。

5.2 初期性能
5.2.1 外観

外観は、防水テープから最外周部分を除いてから，30cm 程度を 1 枚切り出して広げ、目視によって 4.1 の外観を調べる。
5.2.2

粘着力a) 試験片の寸法及び処理

防水テープの試験片は幅 25mm、長さ約 250mm とする。防水テープの試験片の試験しない粘着面の処理は、5.1.3 の試験片による。
なお 25mm 幅の防水テープは 50mm 幅の防水テープから裁断して使用する。
b)

被着体 被着体は、5.1.4 のステンレス板(板厚及び表面仕上げは、JIS Z 0237 10.2.2

試験板に準ずる)、米栂及び透湿防水シートとする。
c)

被着体の寸法被着体の寸法は、幅約 50mm、長さ約 125mm とする。

d)

試験片と被着体の組み合わせ

粘着力測定のための、はり付けの組み合わせは表２とする。

2表２

粘着力測定面

防水テープの粘着力測定面e)

温度条件

被着体面

１面側

ステンレス、米栂

２面側透湿防水シート（裏面側）

温度条件は、温度−10±2℃、23±2℃及び 60±2℃の、それぞれ同じ温度で養生、試験体の作製、粘着力の測定を行う。
f)

養生条件

養生条件は、5.2.2e）の温度条件で試験片、被着体及び試験に必要な治具を 1 時間以上静置する。
g)

試験体の作製試験体の作製は、5.2.2 f)の養生後、5.2.2 e)の温度条件で、次のとおり行う。但し、温度条件 60±2℃の場合は、23±2℃で試験体作製を行う。
1)

被着体にステンレス板、米栂を用いる場合は、5.1.3 の試験片の１面側粘着面を、図1 のようにはく離紙をはさみ込み圧着してはり付ける。圧着は、5.1.5 により作製する。
2)

被着体に透湿防水シートを用いる場合は、透湿防水シートの裏面側が粘着力の測定面になるように試験体を作製する。透湿防水シートをステンレス板に固定用粘着テープなどで固定する。上記１）と同様にはく離紙をはさみ込んで、5.1.3 の防水テープの 2 面側の粘着面と透湿防水シートの裏面側を圧着してはり付ける。
3)

試験体数は、各 3 個とする。

ｈ）試験体の養生
5.2.2e）の温度条件で 5 分以上静置する。
ｉ)

粘着力の測定粘着力の測定は、5.2.2e)と同じ温度条件で、JIS Z 0237 の 10.4.1 に準じて、JIS C 2318の電気用ポリエチレンテレフタレートフィルムを用いて、図１に示す方法で、試験片の長手方向の一端から、約 40mm はがした後、180°引きはがしを行い、20mm 間隔で 4 箇所の荷重を測定する。粘着力は４箇所の平均値とする。引きはがし速度は、300±30mm/min とする。

3（単位：㎜）

ポリエチレンテレフタレートフィルム等

ポリエチレンテレフタレートフィルム等

試験片（防水テープ２面側）

試験片（防水テープ１面側）

125

125

透湿防水シート裏面側

ステンレス板等

はく離紙

はく離紙

固定用両面粘着テープ
ステンレス板等
25255050［２面側の例］[１面側の例]

図１5.2.2

粘着力試験方法

保持力a)

試験片の寸法b)

被着体

試験片は、幅 25mm、長さ約 150mm とする。

被着体は、5.1.4 のステンレス板(板厚及び表面仕上げは、JIS Z 0237 10.2.2

試験板に準ずる) とする。
c)

被着体の寸法被着体の寸法は、幅 50mm、長さ 125mm、厚さ 1.0mm とする。

d)

試験体の作製試験体の作製は 5.1.1 試験室の標準状態で、図２に示すはり付け長さが 25mm となるように、試験片の１面側粘着面を被着体にはり付ける。圧着は 5.1.5 による。
試験体数は 3 個とする。
e)

保持力の測定保持力の測定は、試験体を温度 60±2℃の試験槽で１時間静置し、被着体の上端を固定した後、図２に示す方向に、質量 200ｇのおもりを負荷し、５分後の試験片のずれの距離を mm の整数で測定する。

4固定用孔（単位：㎜）

被着体125（ステンレス）
25試験片（防水テープ幅 25mm）

おもり 200ｇ

図２5.2.3

保持力試験方法（例）

密着安定性a)

試験片

試験片の寸法は、幅 50mm、長さ約 250mm とする。

b)

被着体 被着体は、5.1.4 の透湿防水シートとする。 その寸法は，長さ方向に対して幅 320mm，長さ 110mm とする。
c)

シール用テープ シール用テープは試験片と同じ種類の防水テープとする。

d)

受け材 受け材は、JIS G 4305 に規定する表面仕上げがＮｏ．２Ｂで、幅 150mm、長さ 400mm、厚さ 0.3mm のステンレス板とする。
e)

試験体の作製試験体の作製は、5.1.1 の試験室の標準状態で、図 3 のように 1 面側を下にした試験片を受け材のステンレス板の上にはりつけ、上から手で軽く押さえた後、上面のはく離紙を剥がす。次に、シール用テープを、試験片の両側端に重なり幅 25mm で貼り付け、上から手で軽く押さえた後、上面のはく離紙を剥がす。その後、被着体の面を上にして試験片及びシール用テープに被せ、圧着する。試験片と被着体の圧着は 5.1.5 による。試験片と両端シール用テープの重なり端部はヘラで圧着する。試験体数は 3 個とする。
f)

密着安定性の測定

密着安定性の測定は、試験体を温度 60±2℃の雰囲気の中で 5 日間養生した後、10 分間標準状態に静置後、袋状の中に、清水（上水道水）を 30mm 高さまで注水し、１時間垂直に保持する。その間の水漏れの有無を観察する。

5被着体（透湿防水シ−ト）
シ−ル用テ−プ

清水2０150110（単位 mm）

シ−ル用テ−プ30
試験片（防水テープ）
50

受け材（ステンレス板）

20200250320400

図３5.2.4

密着安定性試験方法（例）

ステープラ用つづり針部の水漏れ試験（参考）a) 被着体の種類は、5.1.4 の透湿防水シートとする。
b) 被着体の寸法は、長手方向 200mm 幅方向 200mm とする。
c) 試験片は、幅 50mm、長さ約 100mm の寸法を 3 枚とする。
d) 試験体の作製は、試験室の標準状態で、JAS 普通合板１類（幅 200ｍｍ、長さ 200mm程度、厚さ 12mm 以上）の上に、JIS P 3801「ろ紙（化学分析用）」の 5 種 A 直径 150mmを置き、試験片の 1 面側を下にしてろ紙の中央に置き、軽く手で押さえる。試験片のはく離紙をはずし、被着体の裏面を試験片中央に載せ圧着する。圧着は 5.1.5 試験体の作製 による。被着体中央部分に JIS S 6035 に規定するステープラで JIS S 6036 に規定する 3号又は 3 号 U のつづり針を打ち込む。合板の板目とつづり針は直行させる。被着体を図４に示すように周辺を折り上げ、舟形にして水位 10mm になるよう着色水を入れる。着色水は、JAS 食用赤色 102 号を 0.1％程度に希釈して用いる。１時間静置し、着色水を抜いて、試験体を分解して、ろ紙への着色状況から水漏れの有無を観察する。

6被着体

着色水（透湿防水シート）
試験片

水位（防水テープ）

10mm
ろ紙
合板ステープル

図４5.3a)

耐久性能5.3.1

ステープラ用つづり針部（例）

粘着耐久性

試験片の寸法及び処理防水テープの試験片は幅 25mm、長さ約 250mm とする。防水

テープの試験片の試験しない粘着面の処理は、5.1.3 の試験片による。
b)

被着体

被着体は、5.1.4 のステンレス板(板厚及び表面仕上げは、JIS Z 0237

10.2.2 試験板に準ずる)、とする。
c)

被着体の寸法被着体の寸法は、幅約 50mm、長さ約 125mm とする。

d)

試験片と被着体の組み合わせ

粘着力測定のための、はり付けの組み合わせは表２とする。
e)

養生条件

養生条件は、5.1.1 の試験室の標準状態とし、被着体及び試験片を 1 時間静置する。
f)

試験体の作製試験体の作製は各々３個とし、5.3.1 e)の養生を行った後、次のとおりとする。
１）被着体にステンレス板、米栂を用いる場合は、5.1.1 の試験室の標準状態で、5.1.3 の試験片の１面側粘着面を上記の被着体に圧着してはり付ける。さらに、２面側粘着面に透湿防水シート（裏面側）を圧着してはり付け、１面側粘着力が測定できる試験体とする。粘着力試験法は透湿防水シートを上部チャックに挟んで引き剥がす方法とする。
（試験体作製時に、１面側粘着面の端部にはく離紙を挿し込むと引き剥がし層間が確実になる。
）
２）被着体に透湿防水シートを用いる場合は、上記と同じ標準状態で、防水テープの試験片 の１面側粘着面を上記のステンレス板に圧着してはり付ける。さらに、２面側粘着面に透湿防水シート（裏面側）を圧着してはり付け、２面側粘着力が測定できる試験体とする。粘着力試験法は透湿防水シートを上部チャックに挟んで引き剥がす方法とする。
（試験体作製時に、２面側粘着面の端部にはく離紙を挿し込むと引き剥がし層間が確実になる。
）

7g)

試験体の加熱処理

試験体の加熱処理は空気攪拌式乾燥機又は、同等の性能を有する装置にて、温度 90±2℃、7 週間又は、温度 80±2℃、14 週間行う。
h)

粘着力の測定粘着力の測定は、5.3.1ｇ）の加熱処理後、5.1.1 試験室の標準状態

で、JIS Z 0237 の 10.4.1 に準じて、図５に示す方法で、試験片の長手方向の一端から、約 40mm はがした後、180°引きはがしを行い、20mm 間隔で 4 箇所の粘着力を測定する。
粘着力は４箇所の平均値とする。引きはがし速度は、300±30mm/min とする。
(単位：㎜)

透湿防水シート(裏面側)
透湿防水シート(裏面側)ステンレス板等

試験片（防水テープ１面側）
125

125

ステンレス板等

試験片（防水テープ２面側）

はく離紙（幅30ｍｍ 高さ10ｍｍ程度)

はく離紙（幅30ｍｍ 高さ10ｍｍ程度)

25255050[１面側の例][２面側の例]

図５ 粘着耐久性試験方法
6.

報告

6.1

名称

6.2

試料の構成材の種類

6.3

標準寸法

6.4

製造者

6.5

製造年月日

6.6

試験項目及び試験結果

6.7

試験期間

6.8

試験機関6.9

その他、試験中に生じた特記すべき事項

8住宅用乾式外装材の外壁用防水テープ 解説
改正の背景

粘着テ−プについてはＪＩＳ Ｚ ０２３７に試験方法が規定されているが、窯業系サイディング用の防水テ−プの規格は無く、その為か 防水テ−プに係わる不具合、特に、アスファルト系防水テ−プを中心に多発していた。そこで日本窯業外装材協会では、不具合の原因を調査し、2000 年 10 月 20 日に、窯業系サイディング用の防水テ−プについて、規格(NYG S-0010)を制定した。2001 年に一部の改正を行なったが、信頼性の高い規格を制定するには知見が不足していた。住宅品確法の制定および NPO 法人住宅外装テクニカ
ルセンタ−内に「住宅外装防水研究会」が組織化されたのを機会に、建築学会等にも採用される信頼性の高い規格を目指し、本規格を乾式外装材の規格として改正を行なった。
NPO 法人 住宅外装テクニカル センター[住宅外装防水研究会]が日本窯業外装材協会から試験方法等を実際に即した規格になるよう、委託を受け、全体的に見直し、本規格を制定した。したがって、日本窯業外装材協会規格

NYG S-0010（窯業系サイディング用防水テ−プ試験方法 2000.10.20 制定）は廃止となる。
今回の改正は、住宅品確法が要求する 10 年瑕疵担保責任への対応を意識した試験方法の見直しと、記述の明確化が主な内容であるが、今後は住宅の長寿命化がさらに促進されると思われる。たとえば、住宅性能表示・劣化等級３に対応する、住宅は、目標耐用年数 90年程度となる。したがって、今後これ等に対応しなければならなくなる事も予想されるので、その耐久計画と評価方法を確立することが重要と考えられ、住宅外装防水研究会では、引き続きこれらを課題として研究を継続する。
5.2.1

粘着力試験

透湿防水シートのタッカー取り付けは、風速２９ｍ／s に耐えるよう設計した場合、タッカー針は最低でも１２本/ｍ２は打たれていることから、必要なタッカー針保持強さは２７N／1 カ所とした。
（耐風圧に関する透湿防水シートの保持設計は日本窯業外装材協会規格、および、ＪＩＳＡ６１１１の透湿防水シート規格の解説項参照）

一方、テープは全長接着となり、線方向のタッカー針３本／ｍに代わる強度（27Ｎ/本×3本/ｍ＝81N/m）の粘着力を必要とする。その単位当りの接着面積（2.5cm×100cm）に対して、引っ張り粘着力（81N/2.5cm×100cm）は０．３２N/cm２になるが、その引っ張り粘着力をピーリング粘着力に換算するために、ピーリング粘着力（N/25mm）との関係、および安全率を考慮し、ピーリング粘着力の性能基準は３N/25mm（幅）以上とした。また、防水テープはサッシ枠周りの取り合いへの使用を前提としており、アルミサッシと同じ仕様のアルミ形材を被着体とするのが理想であるが、アルミサッシメーカー毎に表面処理に使用する塗料の種類が異なるため、安定した評価が期待できるステンレス板を被着体とした。
図１粘着力試験方法と、図５粘着耐久性試験方法の中のはく離紙小片は粘着力測定面を決めるために挿し込む補助材料である。

9

5.2.1粘着力 ｇ)試験体の作製方法：作製手順について (参考例）
粘着力試験方法（初期性能） 図１の試験体制作図
透湿防水シートと防水テープの粘着力［２面側］

ステンレス板と防水テープの粘着力［１面側 ］

5050

ステンレス板
固定用両面粘着テープ2525

試験片(防水テープ)

透湿防水シート
裏面側
２面側粘着面ステンレス板(防水テープ１面側)(防水テープ２面側)

試験片(防水テープ)

固定用
両面粘着テープステンレス板ポリエチレン
テレフタレート
フィルム

透湿防水シート

125

125【Ａパーツ】【Ｂパーツ】

210

210

はく離紙

はく離紙

ポリエチレン
テレフタレートフィルム

ポリエチレンテレフタレートフィルム

作製手順

作製手順

上図のように、ステンレス板→はく離紙→防水テープ→ポリエチレンテレフタレートフィルムの順序で試験体を作製する。

上図より、まずＡパーツ、Ｂパーツを作製し、合体させて本試験体を作製する。

粘着耐久性験方法

図５の試験体制作図
透湿防水シートと防水テープ[２面側]の粘着力

ステンレス版と防水テープ[１面側]の粘着力

50502525試験片(防水テープ)(防水テープ１面側)(防水テープ２面側)

試験片(防水テープ)(防水テープ１面側)

ステンレス板(防水テープ２面側)

ステンレス板125

125

210210

はく離紙

はく離紙

透湿防水シート(表面側)透湿防水シート(表面側)透湿防水シート(裏面側)

透湿防水シート(裏面側)

作製手順

作製手順

上図のように、ステンレス板→はく離紙→防水テープ→透湿防水シートの順序で試験体を作製する。

上図のように、ステンレス板→防水テープ→はく離紙の順序で試験体を作製する。

10

5.2.1 粘着力試験の初期性能と、5.3.1 粘着耐久性は引っ張る材料が異なる方法とした。
初期性能はＪＩＳＺ０２３７（粘着テープ・粘着シート試験方法）と同様な方法であり、両面粘着テープの裏打ち材料として、温度による剛性の変化、あるいは、はく離角度の変化が小さいポリエチレンテレフタレートフィルムとした。
粘着耐久性は実際に近い貼り付け構成で、熱の影響を検証する方法とし、透湿防水シートを引張る粘着力試験法とした。
その理由として、加熱処理後の粘着力測定は標準状態（23℃）で行うことから、測定温度による粘着力の影響が避けられることと、実際に近い貼り付け構成における耐久性予測をすることにある。
5.2.2

保持力試験

保持力の性能基準値は、施工後粘着部がずれないことを要求性能とし、試験時のおもりを 300g から 200g に変更した。すなわち、透湿防水シートの上部を粘着テープで止め、ステープル留めをしなかった場合、粘着テープにかかる力は、150ｇ／ｍ２（シートの自重）であり、接着面積(2.5cm×100cm)当たりの重量は 0.6ｇ／cm2、保持力試験の接着面積（2.5cm×2.5cm）では、0.6×6.25cm2＝3.75ｇ≒4ｇ、長期荷重をその 3 倍とすると 12ｇとなり、おもり 200ｇは安全率 16 倍となる。
5.2.3

密着安定性試験

旧規格では「密着性試験」として、透湿防水シートとの相性で膨潤が発生したものについてのみ水密性試験を行ったが、改定規格では、水漏れの有無で密着性を評価する「密着安定性試験」とした。
密着安定性試験の試験体作成手順は以下の通りとした。
シ−ル用テ−プ
受け材（ステンレス板）

シ−ル用テ−プ②②①③

被着体（透湿防水シ−ト）

試験片（防水テープ）

図６

試験体組立図①試験片の 1 面側を受け材のステンレス板の上にはりつけ、手で軽く押さえた後、２面11側のはく離紙を剥がす。②シール用テープを、試験片の両側端に重なり幅 25mm で貼り付け、手で軽く押さえた後、はく離紙を剥がす。③被着体の裏面を試験片及びシール用テープに圧着する。試験片と被着体の圧着は 5.1.5 による。特に、試験片と両端シール用テープの重なり部の段差は水路になり易いので、防水テープの施工マニュアルと同様に、試験体組み立ての最終段階で、透湿防水シートの表面から硬いヘラなどで強く圧着し、テープ厚みによる段差を緩和する。
シール用テープ
被着体（透湿防水シート)
被着体（透湿防水シート）
試験片

受け材（ステンレス板）
試験片
試験片（防水テープ）

図７

試験体断面図また、防水テープは代表的使用部位である開口部のサッシ枠と透湿防水シートとの接合部取り合いである図８の防水テープ納まりを想定し、その接合部防水信頼性として、密着安定性試験を確認することとした。

サッシ枠フィン
防水テープ
防水紙

図８

開口部のサッシ周りの防水テープ納まり

12

5.2.4防水性試験

ステープラ用つづり針は、種々のものが採用されているので、使用者側の要求により実施する試験項目として参考とした。
試
初期性能

5.3.1

験

項

目

ステープラ用つづり針部の水漏れ試験

粘着耐久性試験

性能基

準３個とも水漏れがないこと

防水テープは外壁内に納まり、かつ透湿防水シートの下に重ねられた組み合わせで使用されることから、日射にさらされることがないため、外的環境因子の中では、熱の影響が卓越していると推定される。耐久性の考え方は高分子材料の熱劣化の耐久性規格（JIS A6930「住宅用プラスチック系防湿フィルムの耐久性項目」）を参考にした。壁内で予想される熱的に厳しい部位は年間の実用温度；35℃程度と想定し、その温度で 10 年間に相当する熱促進条件は 90℃×7 週間（および 80℃×14 週間）とした。熱累積後も著しい劣化の生じない性能値として、粘着力の初期規格値の 80％以上となる 2.5Ｎ／25mm 以上とした。
備考:今後の住宅の長寿命化への課題として、30 年間の長期性能の確保は、上記の基本則に則り 30 年間を、90℃±2℃で 21 週間または 80℃±2℃で 42 週間とし、防水テープの代表的サンプルの長期熱劣化を確認した。ただし、このようにただ加熱酸化劣化の期間を 3 倍の期間に延長すれば、30 年間相当の促進したことに成るのか否か疑問な点もあり、継続検討が必要と考えられる。尚 30 年間相当の促進試験後における防水テープの必要な性能は、下地目地での接着耐久性、透湿防水シートなど接合部取り合いでの長期の密着安定性等が確認されれば、性能が確保されたとみることができることから、今後これらの評価方法、基準に付いて研究したいと考えている。

13住宅外装防水研究会委員構成（特定非営利活動法人住宅外装テクニカルセンタ−）（主 査）

石 川 廣三（学術委員） 鎌 田 紀 彦
吉池 佑一

東海大学
室蘭工業大学
千葉大学（専門委員） 石 坂

聡

国土交通省住宅局

嘉藤鋭

住宅金融公庫黒木 勝一

財団法人 建材試験センター

手塚 泰夫

財団法人 住宅保証機構

城戸 正昭

社団法人 全国中小建築工事業団体連合会

笹田 己由

全国建設労働組合連合会

杉田 宣生

株式会社 建築システム研究所

濱口 和博

株式会社 Ａ・I・Ｃ建築造形事務所

（委員長）

森田 育男

クボタ松下電工外装（株）（委平岡 克康

透湿防水シート懇話会

井出辰一郎

社団法人 日本サッシ協会

井上 照郷

日本建築仕上材工業会

岡村 直美

日本シーリング材工業会

宗像 安則

日本粘着テープ工業会

山崎

アスファルトルーフィング工業会

員）

肇

渡辺 和文

リビングアメニティー協会

金澤 光明

旭硝子（株）

小河原和美

大建工業（株）

北野 公一

東レＡＣE（株）水野 純一

ニチハ（株）

青木 豊次

ニチハ（株）

山田 秀樹

クボタ松下電工外装（株）

改正担当委員構成

住宅外装防水研究会
石井 史郎

日本窯業外装材協会（トステム㈱）森田 育男

クボタ松下電工外装株式会社

宗像 安則

日本粘着テープ工業会（日東電工㈱）八ッ繁一嘉

日本粘着テープ工業会（㈱スリオンテック）

向川 住男

日本粘着テープ工業会（積水化学工業㈱）オブザーバー 吉 池 佑 一
（事務局）

第４分科会

千葉大学

熊原進

（財）建材試験センター

森実

特定非営利活動法人 住宅外装テクニカルセンター

熊崎進

特定非営利活動法人 住宅外装テクニカルセンター
印刷：2006.1.25

14